F��合金�Р�,棒材,板材。w管以及管封插�^、�^�器外�さ入�真空器件。c硬玻璃�M行匹配牢固封接。N�z材,冷拉棒,�彳�件。ぷ鞯母鞣N��浩鳎��^�器,�磁�x合器�F芯等。g化合物,包括M7C3、M23C6、M6C、a-Co3W、β-Co3W、L-Co2W和μ-Co7W6。6龋��m宜的�造�囟燃s��1170°C。w焊等方法�M行�B接。合金固溶�理:�件和�棒1230°C,水冷。�棒和�件:1230°C,水冷。中板:1200°C,水冷。薄板和�Р模�1170~1200°C,水冷或快速空冷。保��r�g�s�槊�25mm厚1h,但至少��15mm。�T���在1160~1190°C固溶�理10~20min,�S后水冷或快速冷�s。m宜的冷加工量��15%~45%。g化合物,包括M7C3、M23C6、M6C、a-Co3W、β-Co3W、L-Co2W和μ-Co7W6。6龋��m宜的�造�囟燃s��1170�z氏度。w焊等方法�M行�B接。合金固溶�理:�件和�棒1230�z氏度,水冷。l��C和航天�w�C上使用。棒材(�C加工用):1175~1230°C,快速冷�s。4mm的冷�板材、δ0.05~0.80mm的冷��Р摹�δ0.20~0.80mm的冷硬�Р摹�d0.2~10.0mm的焊�z、d≤300mm的棒材和各�N直�郊氨诤竦沫h形件。